## Analisis Karakteristik Briket dari Cangkang Kemiri dan Tongkol Jagung sebagai Bahan Bakar Alternatif
M. Syahrul 1 , A. Anggara 2 , Aldrin 3 , H. Amrit 4 1,2,3,4 Teknik Mesin, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia Email: Syahrulmahendry1234@gmail.com 1 , Mietra.Anggara@uts.ac.id 2 , aldrin@uts.ac.id 3 , amri.hidayat@uts.ac.id 4

## A BSTRAK
Saat ini, dunia menghadapi kekurangan energi yang kritis. Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah usaha manusia yang membutuhkan  bahan  bakar,  terutama  bahan  bakar  minyak,  briket  merupakan  salah  satu  sumber  energi  alternatif  yang dapat digunakan untuk menggantikan sebagian dari kegunaan minyak tanah. Biomassa yang digunakan dalam penelitian ini  berupa  cangkang  kemiri  dan  tongkol  jagung  serta  tepung  tapioka  sebagai  perekat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  pengaruh  komposisi  penyusun  briket  terhadap  nilai  karakteristik  briket.  Pengujian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  meliputi:  nilai  kalor,  kadar  air,  kadar  abu,  kadar  zat  menguap  dan  kadar  karbon  terikat  Hasil  penelitian menunjukan bahwa nilai kalor tertinggi dalam penelitian ini pada sampel 3 dengan komposisi campuran cangkang kemiri 65%  :  tongkol  jagung  25%  :  perekat  10%  dengan  kadar  air  5.55%,  kadar  abu  1,6%,  kadar  zat  menguap,  39.45,  kadar karbon terikat 51.64%, dan nilai kalor 5065 cal/g.
Kata Kunci: Karakteristik, Briket, Cangkang kemiri, Tongkol jagung. Paper type Research paper

## P ENDAHULUAN
Saat ini, dunia menghadapi kekurangan energi yang kritis. Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah usaha manusia yang membutuhkan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak. Ketika bahan bakar fosil habis, ekonomi akan merasakan dampaknya.  Pengguna  mungkin  tidak  selalu  menyadari  bahwa  bahan  bakar  fosil  adalah  sumber  daya  yang  tidak terbarukan meskipun penggunaannya meluas untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini [1].
Sinar matahari,  panas  bumi,  air  yang  mengalir,  dan  bahan organik  semuanya  dapat  diubah menjadi  energi  yang dapat  digunakan.  Energi  biomassa adalah  sumber  energi  terbarukan  yang  paling  sering digunakan  karena  sumber  daya mentah  yang  diperlukan  berlimpah,  dapat  diakses,  dan  murah  untuk  diproduksi.  Karena  termasuk  biomassa  yang memiliki kandungan karbon, limbah atau limbah biomassa dapat dijadikan bahan bakar alternatif [2].
Energi biomassa memiliki potensi untuk menggantikan minyak bumi sebagai sumber energi utama karena banyak kelebihannya  dibanding  minyak  bumi.  Ini  termasuk  sifatnya  yang  bebas  belerang,  yang  mencegahnya  berkontribusi terhadap polusi udara, dan kemampuannya untuk menggunakan sumber daya hutan dan pertanian secara lebih efektif [3].
Biomassa  dari  operasi  pertanian  dan  penebangan  mungkin  tampak  seperti  pemborosan  sumber  daya,  tetapi  dapat diubah  menjadi  briket,  bahan  bakar  yang  sangat  efisien.  Arang,  atau  "bioarang,"  adalah  suatu  bentuk  bahan  bakar  yang dihasilkan  dari  berbagai  tanaman  dan  hewan,  termasuk  kayu,  ranting,  daun,  rumput,  jerami,  dan  produk  sampingan pertanian  lainnya.  Sebagai  bahan  bakar.  Namun,  bioarang  ini  masih  memerlukan  pengolahan  lebih  lanjut  untuk membentuk briket bioarang agar pemanfaatannya lebih optimal [4].
Kualitas briket akhir dapat dievaluasi terhadap SNI  01-6235-2000 menggunakan metrik berikut: Nilai kalor 5000 kilokalori per gram, kadar karbon terikat 77%, kadar air maksimum 8%, kandungan zat terbang maksimum 15%, kadar abu maksimum 8%
Kulit kemiri (Aleurites moluccuna Wild) merupakan limbah yang dihasilkan selama proses pengolahan biji kemiri di Indonesia. Akan ada 0,3 kilogram inti dan 0,7 kilogram cangkang yang diambil dari setiap kg biji kemiri. CaO, SiO2, Al2O3, MgO, H2O, dan Fe2O3 semuanya dapat ditemukan dalam kulit kemiri. Produksi kemiri di dalam negeri naik dari 74.317  ton  pada  tahun  2009  menjadi  89.155  ton  pada  tahun  2010,  menurut  angka  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Pertanian. Artinya, pasar cangkang kemiri bisa mencapai 62.408,5 ton pada 2019, naik dari perkiraan 52.021,9 ton pada 2009 [5].
Pada  hasil  uji  proksimasi  dan  uji  sifat  fisik  [6].  Briket  tempurung  kemiri  yang  dihasilkan  memiliki  nilai  kalor 6061kkal/kg,  kuat  tekan  5,71kg/cm2,  densitas  0,68g/cm3,  kadar  air  3,97%,  kadar  abu  6,6355%,  kadar  zat  terbang 25,67%, kandungan karbon 63,72%, dan nilai kalor 0,68g/cm3. Namun secara keseluruhan, kualitas briket tersebut masih jauh dari standar SNI 01-6235-2000 untuk briket kayu. Briket memiliki kandungan karbon kurang dari 77%, dan tingkat materialnya lebih tinggi dari batas maksimum yang diperbolehkan yaitu 15%.
Menurut  [7].  Jumlah  karbon  terikat  dalam  briket  akan  dipengaruhi  oleh  kandungan  selulosa  bahan  tersebut. Karena  karbon adalah  komponen  selulosa,  peningkatan  konsentrasi  selulosa  meningkatkan  jumlah  karbon  yang terikat. Nilai kalor suatu bahan baku sebanding dengan jumlah karbon yang terikat pada zat tersebut.
Petani  jagung  Indonesia  akan  membuang  20,87  persen  tongkol  jagung  dan  19,13  persen  batang,  daun,  dan sekamnya.  Permintaan  rata-rata  tahunan  untuk  produksi  jagung  adalah  12.193.101  ton,  seperti  yang  dilaporkan  oleh Departemen Pertanian pada tahun 2007. Sekitar 8.128.734 ton sampah tongkol jagung per tahun akan dihasilkan sebagai produk sampingan dari produksi jagung [8]. Nusa Tenggara Barat memiliki luas perkebunan jagung mencapai 143 117,00 (ha)  dengan  produksi  pertahunnya  959 972,92  ton.  Salah  satunya  sumbawa memiliki  luas  perkebunan  jagung mencapai 5 893,00 (ha) dan produksi tahunnya 29 596,64 ton [9].
Kadar  serat  kasar  pada  tongkol  jagung  sudah  cukup.  Kandungan:  38%  hemiselulosa,  41%  selulosa,  6% Kandungan Lignin Kandungan dalam Air sebesar 7,5% Briket arang dapat dibuat dari tongkol jagung karena konsentrasi abunya 1,5%. Tongkol jagung mengandung energi 3.500-4.500 kkal/kg, dan pembakarannya dapat mencapai suhu tinggi 205°C.
Hasil pengujian [10]. karakteristik briket limbah tongkol jagung dengan perekat tepung biji nangka sebagai bahan bakar alternatif. Dari sampel briket dapat diketahui bahwa briket dengan karakteristik terbaik adalah briket kode sampel B1 pada variasi 80: 20% dengan tekanan 120 Kg/cm² terdapat nilai kadar air sebesar 7,0073%, kadar abu 6,8876%, kadar volatile matter 17,8983% dan nilai kalor 6241,8137 kal/gr. Namun secara keseluruhan briket tersebut belum memenuhi standar  SNI  01-6235-2000 tentang  mutu  briket arang  kayu.  Dikarenakan  kadar  volatile  matter  briket tersebut  melebihi batas maksimal yang telah ditentukan yaitu maksimal sebesar 15%.
Berdasarkan  uraian  di  atas  cangkang  kemiri  dan  tongkol  jagung  memiliki  limbah  yang  begitu  melimpah  dan mempunyai  nilai  kadar  air,  kadar  abu  yang  rendah  dan  nilai  kalor  yang  tinggi.  Maka  penulis  tertarik  mencoba  untuk memvariaskin kedua bahan dengan berbagai komposisi menajdi briket sehingga menghasilkan sesuai SNI 01-6235-2000. Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis  Karakteristik  Briket  Cangkang  Kemiri Dengan Tongkol Jagung Sebagai Bahan Bakar Alternatif”

## Briket
Briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang mempunyai bentuk tertentu.  Pemilihan proses  pembriketan tentunya harus  mengacu  pada  segmen pasar agar  di  capai nilai  ekonomi,  teknis dan  lingkungan  yang  optimal.  Pembriketan  bertujuan  untuk  memperoleh  suatu  bahan  bahar  berkualitas  yang  dapat digunakan untuk semua sektor sebagai sumber energi pengganti [11] .
Hidrokarbon,  tar,  dan  molekul  organik  lainnya  masih  melapisi  pori-pori  besar  arang.  Senyawa  ini  terdiri  dari karbon  tetap,  abu,  air,  nitrogen,  dan  belerang.  Bioarang,  di  sisi  lain,  adalah  arang  (bahan  bakar)  yang  dihasilkan  dari berbagai  sumber  biomassa  seperti  kayu,  ranting,  daun,  rumput,  jerami,  dan  bentuk  limbah  pertanian  lainnya.  Selain karakteristiknya yang aman, bioarang memiliki potensi aplikasi lain setelah diproses pengolahan, Salah satunya menjadi briket.
Briket adalah gumpalan yang tersusun dari bahan lembek mengeras. Tabel berikut membandingkan kriteria mutu briket  arang  Indonesia  dengan  yang  ditetapkan  dalam  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  01-6235-2000,  serta  ciri-ciri briket arang Jepang, Inggris, dan Amerika.
TABLE I. S IFAT B RIKET Sifat arang briket Jepang Inggris Amerika SNI Kadar air (moisture content) % 6-8 3,6 6,2 8 Kadar zat menguap (volatile matter content) % 15-30 16,4 19-28 15 Kadar abu (ash content) % 3-6 5,9 8,3 8 Kerapatan (density) g/cm³ 1.0-1.2 0,46 1 - Kadar karbon terikat (fixed carbon content) % 60-80 75,3 60 77 Keteguhan tekan kg/cm² 60-65 12,76 12,7 60 - Nilai kalor (caloriffc value) cal/g 6000-7000 7289 6230 5000
Kualitas briket arang dapat diubah dengan menyesuaikan suhu karbonisasi, tekanan pencetakan, kehalusan bubuk, dan  berat  jenis  bahan  bakar  atau  bubuk  arang  yang  digunakan.  Karakteristik  briket  dimodifikasi  sebagai  hasil  dari kombinasi resep dengan briket. Jika briket mudah ditangani dan tidak meninggalkan bekas hitam di tangan Anda, briket tersebut berkualitas baik. Briket sebagai bahan bakar harus memenuhi beberapa kriteria sebelum dapat digunakan, antara lain dapat dinyalakan, tidak mengeluarkan asap, tahan terhadap air dan tumbuhnya jamur, serta mengeluarkan emisi gas yang tidak beracun dan memperlihatkan dengan jelas bukti adanya pembakaran (waktu yang baik, tingkat pembakaran, dan  suhu  yang  cukup  tinggi).  Dengan  demikian,  briket  berkualitas  tinggi  adalah  yang  andal  memenuhi  tujuan  yang dimaksudkan. Kualitas fisik dan kimia briket sangat relevan dengan kualitas bahan bakar [12].

## Fig. 1. Briket

## Kadar Air
Perhitungan  persentase  kadar  air  (moisture  content)  yang  terkandung  di  dalam  briket  cangkang  kemiri  dengan tongkol  jagung  tersebut  menggunakan  standar  ASTM  D  5142-02.  Kadar  air  dihitung dengan menggunakan  persamaan sebagai berikut:
KA = 𝑋1−𝑋2 𝑋1 x 100 % Keterangan: KA= Kadar air (%) X1 = Massa awal briket (gram) X2 = Massa briket setelah dikeringkan pada suhu 105ºC (gram)

## Kadar Abu
Perhitungan  persentase  kadar  abu  (ash  content)  briket  cangkang  kemiri  dengan  tongkol  jagung  menggunakan standar ASTM D 5142-02 dengan persamaan sebagai berikut:
A = 𝐹−𝐺 𝐹 𝑥 100 %
Keterangan: A = Kadar abu (%) F = Berat crucible dan abu (g) G = Berat kosong crucible (g)

## Kadar Zat Menguap
Perhitungan  berikut  digunakan  untuk  menentukan  proporsi  zat  terbang  dalam  briket  kulit  kemiri  dan  tongkol jagung menurut standar ASTM D 5142-02:
V = 𝑊−𝐶 𝑊 𝑥 100%
Keterangan: V = Kadar zat mudah menguap (%) C = Berat spesimen setelah dipanaskan pada tes zat menguap (g) W = Berat contoh mula- mula pada kadar air (g)

## Kadar Karbon Terikat
Untuk menentukan kadar karbon terikat briket sesuai ASTM D 5142-02 dihitung menggunakan persamaan: Fixed Carbon = 100% – (V + A) % Keterangan: Fixed Carbon = Kadar karbonterikat (%) V = Kadar zat mudah menguap (%) A = Kadar abu (%)

## Nilai Kalor
Perhitungan persentase Nilai Kalor briket cangkang kemiri dengan tongkol jagung menggunakan standar ASTM D 5142- 02 American Standard Testing and Material dengan persamaan sebagai berikut: Rumus nilai kalor:
Nilai Kalor = 𝑊  (𝑡2 − 𝑡1)−𝐵1 + 𝐵2 𝐴 Keterangan: W = energy equivalen dari calorimeter t1 = suhu mula-mula sebelum pembakaran (ºC) t2 = suhu maksimum setelah pembakaran (ºC) b1= millimeter dari standar alkali Na2CO3 tiration b2 = sisa pembakaran kawat A = berat contoh uji (gram)

## M ETODE P ENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Laboratorium Kimia Universitas Teknologi Sumbawa adalah tempat saya akan melakukan penelitian ini pada bulan April - Juni 2023.

## Alat dan Bahan
Peralatan dan zat berikut digunakan dalam penyelidikan ini:
1. Alat yang digunakan dalam penelitian
a. Drum digunakan sebagai alat karbonasi.
b. Timbangan digital digunakan untuk mengukur bahan.
c. Gelas ukur sebagai untuk mengukur banyaknya air yang dibutuhkan untuk membuat larutan perekat.
d. Oven sebagai alat untuk mengeringkan briket arang yang telah dicetak.
e. Sieve shakers sebagai untuk mengayak bahan yang sudah diubah menjadi arang.
f. Cawan sebagai tempa tuntuk menaruh sampel yang sudah ditimbang.
g. Desikator sebagai tempat untuk mendinginkan sampel.
h. Blender digunakan untuk menghaluskan sample sebelum ditimbang.
i. Kompor digunakan untuk membuat perekat
j. Kalorimeter digunakan untuk pengujian nilai kalor.
k. Alat press digunakan untuk mencetak briket.
2. Bahan yang digunakan dalam penelitian
a. Cangkang Kemiri
b. Tongkol Jagung
c. Tepung Tapioka
d. Air

## Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini dipisahkan menjadi 3 kelompok, yaitu : 1. Variabel Bebas :
a. Cangkang Kemiri 90% ; Perekat 10%
b. Tongkol Jagung 90% ; Perekat 10%
c. Cangkang Kemiri 65% ; Tongkol Jagung 25% ; Perekat 10%
d. Cangkang Kemiri 55% ; Tongkol Jagung 35% ; Perekat 10%
e. Cangkang Kemiri 45% ; Tongkol Jagung 45% ; Perekat 10%
2. Variabel Terikat
:
Variabel  terikat  pada  penelitian  kali  ini  adalah  Kadar  Air%,  Kadar  Abu%,  Kadar  Zat  Menguap,  Kadar  Karbon Terikat dan Nilai Kalor%.
3. Variabel Terkontrol
a). Cangkang Kemiri, Tongkol Jagung dan Tepung Tapioka

## Prosedur Penelitian Proses Karbonisasi
Kulit  kemiri  dan  tongkol  jagung  dijemur  selama  tiga  hari  untuk  memastikan  benar-benar  kering  sebelum dibersihkan.  Setelah  bahan mentah diproses, ditempatkan di  wadah karbonisasi  yang  disediakan. arang  yang  dihasilkan digiling menjadi  bubuk  yang  sesuai.  Arang  bubuk  kemudian  disaring melalui layar  60-mesh  untuk  memastikan  ukuran yang konsisten.

## Proses Pembuatan Perekat Tepung Tapioka
Bersiaplah  untuk  variasi  komposisi  dengan  menimbang  tepung  tapioka.  Perekat  tepung  tapioka  dibuat  dengan merebus  larutan tepung  tapioka dan air  sampai larutan  menjadi  kental. Tapioka  dan  air  dicampur dengan perbandingan 1:2 sampai terbentuk larutan.

## Proses Pencampuran Bahan
Tahapan selanjutnya mencampurkan arang cangkang kemiri dengan tongkol jagung. Pencampuran sesuai dengan variabel yang di tetapkan.

## Proses Pencampuran Serbuk Arang Dengan Perekat
Persentase  perekat  yang  ditambahkan  sebesar  10%.  Arang bubuk  dipadukan  dengan tepung tapioka  yang  sudah dimasak;  bubuk  arang  tempurung  kemiri  dan  tongkol  jagung  dipadukan  sesuai  variasi  bahan  baku;  dan adonan  diaduk hingga merata.
Proses Pencetakan
Pencetakan bahan yang sudah dicampurkan dimasukkan ke dalam cetakan dan dikempa menggunakan alat kempa hidrolik dengan tekanan sampai briket mempunyai ukuran diameter = 4cm, tinggi 3cm. Bahan yang dikempa didiamkan selama  15  menit  didalam  cetakan  agar  bahan  perekat  mampu  merekatkan  bahan  secara  merata  lalu  dikeluarkan  dari cetakan.

## Proses Pengeringan
Setelah  dicetak  dijemur  di  bawah  sinar  matahari  selama  24  jam,  kemudian  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu 40°C selama 1 jam untuk menghilangkan kadar air perekat.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Hasil
Uji  kadar  air,  kadar  abu,  kadar  bahan  mudah  menguap,  kadar  karbon  terikat,  dan  nilai  kalor  semua  dapat digunakan  untuk mengkarakterisasi  briket  yang  dihasilkan. Dalam  Penelitian ini  Rasio  yang digunakan  pada  Sampel 1 adalah  cangkang  kemiri 90%  :  10%  perekat,  pada  sampel  2  adalah tongkol  jagung  90%  :  perekat  10%, pada  sampel  3 adalah  cangkang  Kemiri  65%  :  tongkol  Jagung  25%  :  perekat  10%,  pada  sampel  4  cangkang  Kemiri  55%  :  tongkol Jagung 35% : perekat 10%, dan pada sampel 5 adalah cangkang Kemiri 45% : tongkol Jagung 45% : perekat 10%. Hasil pengujian karakteristik briket arang dari cangkang kemiri dan tongkol jagung pada tabel 2.
TABLE II. H ASIL PENGUJIAN KARAKTERISTIK BRIKET DARI CANGKANG KEMIRI DAN TONGKOL JAGUNG No Parameter Pengujian Hasil Pengujian
Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 1 Kadaar Air (%) 4.59 14.94 5.55 6.87 7.65 2 Kadar Abu (%) 1.94 4.84 1.6 1.91 3.11 3 Kadar Zat Menguap (%) 32.58 24.47 39.45 51.64 35.43 4 Kadar Karbon (%) 65.48 70.69 58.69 46.45 64.46 5 Nilai Kalor (cal/g) 5928 1141 5065 4263 3316

## Pembahasan

## 1. Kadar Air

## Fig. 2. Grafik hasil pengujian kadar air briket cangkang kemiri dan tongkol jagung
Berdasarkan  pada  gambar  2. menunjukkan  bahwa nilai  kadar  air  briket  yang  dihasilkan  dalam penelitian ini yaitu  Kadar  air  terendah terdapat  pada  sampel 1 (  cangkang  kemiri  90%  :  perekat  10%)  yaitu  4,59%,  dan  kadar air tertinggi terdapat pada sampel 2 (tongkol jagung 90% : 10% perekat) yaitu 14,94%. Kadar air yang di hasilkan pada sampel  1,sampel  3,  sampel  4  dan  sampel  5  telah  memenuhi  SNI  01-6235-2000  maksimal  kada  air  8%,  sedangkan nilai kadar air pada sampel 2 tidak memenuhi standar dikarenakan melebihi 8%, kadar air pada sampel 4 dan sampel
5 memenuhi standar jepang (6-8%), dan kadar air cangkang kemiri dan tongkol jagung memenuhi standar Amerika maksimal kadar air (6,2%), tapi belum memenuhi standar inggris maksimal kadar air (3,6%).
Rendahnya kadar air juga berpengaruh terhadap waktu yang di gunakan untuk mengeringkan bahan baku serta waktu  yang  di  gunakan  untuk  mengeringkan  briket.  Lebih  banyak  air  yang  diuapkan  dari  suatu  bahan  pada  suhu pengeringan yang lebih tinggi, menghasilkan produk akhir yang lebih ringan, namun hal ini mengorbankan beberapa kualitas  bahan.  Sedangkan  tingginya  kadar air  pada  sampel  5  dengan  komposisi  cangkang  kemiri  45%  dan tongkol jagung  45%  disebabkan  karena  semakin  banyak  persentase  tongkol  jagung  maka  akan  menyebabkan  kadar  air meningkat dikarenakan bahan pada tonggkol jagung mengandung air lebih tinggi di bandingkan cangkang kemiri.

## 2. Kadar Abu

## Fig. 3. Grafik Hasil Pengujian kadar abu pada briket cangkang kemiri dan tongkol
Berdasarkan  pada  gambar  3.  menunjukkan  bahwa nilai  kadar abu  briket  yang  diperoleh dalam  penelitian ini yaitu Kadar abu terendah terdapat pada sampel 3 (cangkang kemiri 65% : tongkol jagung 25% : perekat 10%) yaitu 1,6%, dan kadar abu tertinggi terdapat pada sampel 2 ( tongkol jagung 90% : 10% perekat) yaitu 4,84%. Nilai kadar abu  yang  dihasilkan  telah  memenuhi  standar  SNI  01-6235-2000  Maksimal  kadar  abu  (8%),  inggris  dan  amerika, sampel 2 dan sampel 5 telah memenuhi standar jepang maksimal kadar abu (3-6%).
Kadar abu pada briket akan turun jika suhu pengeringan dinaikkan, karena hal ini berkorelasi dengan kadar air pada  briket  yang  akan  menurun akibat  peningkatan  suhu  pengeringan.  Semakin  banyak  tongkol  jagung maka  kadar abu  semakin  meningkat  dikarenakan  kadar  abu  meningkat  berkolerasi  dengan  kadar  air  sehingga  terjadinya pembakaran yang tidak sempurna. Meningkatnya kadar abu juga disebabkan oleh tongkol jagung dikarenakan tongkol jagung memiliki kandungan silika yang tinggi.

## 3. Kadar Zat Menguap

## Fig. 4. Grafik Hasil Pengujian kadar zat menguap pada briket cangkang kemiri dan tongkol
Berdasarkan pada gambar 3. mununjukkan bahwa nilai kadar zat menguap yang diperoleh pada penelitian ini yaitu  Kadar  zat menguap terendah  terdapat  pada  sampel  2  (  tongkol  jagung  90%  :  perekat 10%)  yaitu  24,47%,  dan kadar  zat  menguap  tertinggi  terdapat  pada  sampel  4  (  cangkang  kemiri  55%  :  tongkol  jagung  35%  :  10%  perekat) yaitu  4,84%.  Nilai  kadar  zat menguap tidak memenuhi  standar  SNI  01-6235-2000  dikarenakan melebihi  15%, pada sampel 2 memenuhi standar jepang (15-30%) dan amerika (19-28%).
Penyebab tingginya kadar zat menguap hal ini disebabkan pada proses karbonisasi. Semakin tinggi suhu yang di  gunakan  pada  proses  karbonisasi  maka  semakin  banyak  kadar  zat  menguap  yang  terbuang.  Semakin  banyak persentase cangkang kemiri maka semakin tinggi kadar zat menguap dikarenakan cangkang kemiri memiliki nilai zat yang tinggi.

## 4. Kadar Karbon Terikat

## Fig. 5. Grafik Hasil Pengujian kadar karbon terikat pada briket cangkang kemiri dan tongkol
Berdasarkan pada gambar 5. mununjukan bahwa nilai kadar karbon terikat yang diperoleh pada penelitian ini yaitu  kadar  karbon  terikat  terendah  terdapat  pada  sampel  4 (  cangkang  kemiri  55% : tongkol  jagung  35% :  perekat 10%) yaitu 46,45%, dan  kadar karbon terikat tertinggi terdapat  pada sampel 2 ( tongkol jagung 90% : 10% perekat) yaitu  70,69%  hal  ini  disebabkan  karena  sampel  2  memiliki  kadar  abu  dan  kadar  zat  menguap  yang  paling  rendah diantara perlakuan lainnya. Nilai kadar karbon terikat tidak memenuhi standar  SNI 01-6235-2000 dikarenakan tidak mencukupi  (77%).  Pada  sampel  1,  sampel  2,  dan  sampel  5  telah  memenuhi  standar  jepang  (60-80%)  dan  amerika (60%).
Kandungan  karbon  terikat  pada  briket  dipengaruhi  oleh  kandungan  selulosa  bahan,  oleh  karena  itu  nilainya rendah.  Karena  karbon  adalah  komponen  selulosa,  peningkatan  konsentrasi  selulosa  meningkatkan  jumlah  karbon yang  terikat.  Nilai  kalor  suatu  bahan  baku  sebanding  dengan  jumlah  karbon  yang  terikat  pada  zat  tersebut.  Kadar Karbon terikat juga berpengaruh terhadap kadar abu dan kadar zat menguap semakin tinggi nilai kadar abu dan kadar zat menguap maka nilai kadar karbon terikat semakin rendah.
5. Nilai Kalor

## Fig. 6. Grafik Hasil Pengujian kadar nilai kalor pada briket cangkang kemiri dan tongkol
Berdasarkan  pada  gambar  6.  Mununjukan  bahwa  nilai  kalor  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  yaitu  Nilai kalor terendah terdapat pada sampel 2 ( tongkol jagung 90% : perekat 10%) yaitu 1141 cal/g, dan nilai kalor tertinggi terdapat pada sampel 1 ( cangkang kemiri 90% : 10% perekat) yaitu 5928  cal/g. Pada sampel 1 dan sampel 3  Nilai nilai kalor yang dihasilkan telah memenuhi standar  SNI 01-6235-2000 ≥ 5000 cal/g,  Hal ini disebabkan nilai kalori yang tinggi dari briket yang dihasilkan, yang terjadi karena rendahnya kadar air dan rendahnya kadar abu. Sedangkan pada sampel 2, sampel 4, dan sampel 5 tidak menuhi standar karena tidak mecapai 5000 cal/g.
Tinggi dan rendahnya nilai kalor hal ini disebabkan oleh kandungan kadar karbon terikat semakin tinggi kadar karbon  terikatnya  maka  samkin  tinggi  nilai  kalor  yang  dihasilkan,  rendahnya  nilai  kalor  juga  disebabkan  oleh tingginya  kadar  air  dan  konsentrasi  abu.  Kandungan  lignin  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai  kalor.  Karena  lignin sebagian  besar  terdiri  dari  karbon  dan  sangat  sedikit  oksigen,  nilai  kalornya  meningkat  seiring  dengan  naiknya konsentrasi lignin.

## K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh briket cangkang kemiri dan tongkol jagung dapat disimpulkan bahwa :
1. Briket  yang  dibuat  dari  berbagai  kombinasi  cangkang  kemiri  dan  tongkol  jagung  dapat  dipercaya  diidentifikasi sebagai briket berkualitas tinggi. Hal ini disebabkan sampel tertentu sudah lulus uji SNI.
2. Karakteristik  briket  cangkang kemiri  dan tongkol  jagung dengan  perekat tapioka  di  peroleh  kadar air  paling rendah sebesar  4,59% dan tertinggi  sebesar  7,65%.  Kemudian,  kadar abu  paling rendah  sebesar  1,6%  dan tertinggi  sebesar 4,84%,  kadar  zat  menguap  terendah  sebesar  24,47%  dan  tertinggi  sebesar  51,64%,  kadar  karbon  terikat  terendah sebesar 46,45 dan tertinggi sebesar 70,65, dan nilai kalor terendah sebesar 1706 cal/g dan tertinggi sebesar 5928 cal/g.
3. Kualitas  briket arang  cangkang kemiri  dan  tongkol  jagung yang  terbaik  dalam penelitian  ini pada  sampel  3  dengan komposisi campuran cangkang kemiri 65% : tongkol jagung 25% : perekat 10% dengan kadar air 5,55%, kadar abu 1,6%, kadar zat menguap, 39,45, kadar karbon terikat 51,64%, dan nilai kalor 5065 cal/g.

## R EFERENSI
[1] Sulistyaningkarti,  L.,  &  Utami,  B.  (2017).  Making  Charcoal  Briquettes  from  Corncobs  Organic  Waste  Using Variation  of  Type  and  Percentage  of  Adhesives. JKPK  (Jurnal  Kimia  Dan  Pendidikan  Kimia) , 2 (1),  43. https://doi.org/10.20961/jkpk.v2i1.8518
[2] Jagung, T., Durian, K., & Serbuk, D. A. N. (2016). PEMBUATAN BRIKET ARANG DARI CAMPURAN LIMBAH . 1 (1), 42–50.
[3] Suluh, S. (2021). Analisa Pemanfaatan Campuran Briket Arang Sekam Padi Dengan Cangkang Kemiri Sebagai Bahan Bakar Alternatif . 6 (1), 19–24.
[4] Proksimat, A., Nilai, D., Briket, K., Ampas, B., Dan, T., & Kayu, A. (2008). Analisa Proksimat Dan Nilai Kalor Briket Bioarang Ampas Tebu Dan Arang Kayu . 57–64.
[5] Akhir,  T.,  Studi,  P.,  Kimia,  T.,  Teknik,  F.,  &  Bosowa,  U.  (2018). UJI  KUALITAS  BRIKET  BIOMASSA  DARI HASIL BLENDING . 1–49.
[6] Efendi,  R.,  Hermanto,  Makhsud,  A.,  &  Sungkono.  (2020).  Analisis  Karakteristik  Briket  Dari  Cangkang  Kemiri Sebagai Bahan Bakar Alternatif. J-Move : Jurnal Teknik Mesin , 2 (2), 31–36.
https://www.engjournalumi.com/index.php/J-Move/article/view/42
[7] Satmoko, M. E. A., Saputro, D. D., & Budiyono, A. (2013). Karakterisasi Briket Dari Limbah Pengolahan Kayu Sengon  Dengan  Metode  Cetak  Panas. Journal  of  Mechanical  Engineering  Learning , 2 (1),  1–8. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jmel
[8] Widarti,  B.  N.,  Sihotang,  P.,  &  Sarwono,  E.  (2016).  Penggunaan  tongkol  jagung akan meningkatkan nilai  kalor pada briket. Jurnal Integrasi Proses , 6 (1), 16–21.http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
[9] Badan Pusat Statistik (2015). Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung 2013- 2015. Retrieved from Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. https://ntb.bps.go.id/indicator/53/182/1/luas-panen-produksi-dan produktivitas- jagung.html
[10] Hasan,  I.,  &  Ghofur,  A.  (2019).  Karakteristik  Briket  Limbah  Tongkol  Jagung  Dengan  Perekat  Tepung  Biji Nangka Sebagai Bahan Bakar Alternatif. Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika , 4 (1), 27–36. https://doi.org/10.20527/sjmekinematika.v4i1.49
[11]   Faiz,  T.  A.,  Harahap,  L.  A.,  &  Daulay,  S.  B.  (2015). (  Utilization  of  Corncob  and  Tea  Waste  as  Charcoal Briquettes ) . 4 (3), 427–432.
[12]   Dan, S. P., Wahida, L. N., Studi, P., & Fisika, P. (2021). 170.108.009 .